Krystallographie. Krystallphysik. Krystallchemie. 



- 335- 



und gefunden, dass die Krystalle in ihrer eigenen reinen wässerigen 

 Lösung bei einer Übersättigung von ca. 2 °/ und bei der Temperatur 8° C. 

 doppelt so schnell senkrecht zu den Flächen des Rhombendodekaeders als 

 senkrecht zu den Flächen des Würfels wachsen. R. Brauns. 



W. Stortenbecker : Über die Löslichkeit von hydratirten 

 Mischkrystallen DI 1 . (Zeitschr. f. physikal. Chem. 34. p. 108— 123. 

 1900.) 



Bei der Untersuchung von den Mischkrystallen aus Kupfer- und 

 Zinksulfat war die Erscheinung unerklärt geblieben, dass die monoklinen 

 Pseudorhomboeder des Kupfer-Zinksulfats (Cu, Zn) S0 4 .7H 2 anfangs 

 klar waren, aber beim Schütteln mit der Lösung oder bei Temperatur- 

 erhöhung bald trübe werden, sodass es den Anschein hatte, als ob sie 

 labil wären, was aber mit anderen Beobachtungen nicht stimmt. Verf. hat 

 daher die Ursache weiter verfolgt und noch die Salzpaare Cadmiumsulfat- 

 Ferrosulfat und Mangansulfat-Kupfersulfat untersucht mit dem Ergebniss, 

 dass die Ursachen, welche die oberflächliche Trübung veranlassen, alle 

 solche sind, welche lösend auf den Krystall einwirken (Temperaturerhöhung. 

 Verdünnen der Lösung, Schütteln und damit parallel gehendes Aufheben 

 der Übersättigung). Hierdurch entsteht eine rauhe, trübe Oberfläche, welche 

 beim späteren Fortwachsen der Krystalle wieder glatt wird, nicht ohne 

 Spuren ihrer Existenz in der Form einer an Einschlüssen reichen Schicht 

 zu hinterlassen. Die Zusammensetzung der Krystalle aus derselben Lösung 

 ändert sich mit der Zeit in dem Sinne, dass die Mischungen von Kupfer- 

 Mangansulfat oder Kupfer-Zinksulfat reicher an Kupfer werden; diese 

 Änderung kann keine Folge von derjenigen der Lösung sein, denn diese 

 wird ärmer an Kupfer, weil die Krystalle reicher daran sind als die 

 coexistirende Lösung. Es ist anzunehmen — und die Versuche bestätigen 

 dies — , dass ein Krystall aus concentrischen Schichten besteht, welche um 

 so kupferreicher sind, als die Fläche, auf welche sie sich abgesetzt haben, 

 grösser ist. Es wäre danach möglich, dass die Zusammensetzung einer 

 krystallisirten festen Phase, welche an eine gegebene Lösung von zwei 

 isomorphen Salzen grenzt und mit derselben im Gleichgewicht steht, nicht 

 unabhängig ist von der Grösse (und Art ?) der Krystallfläche , dass z. B. 

 die aus derselben Kupfer-Manganlösung sich bildenden Krystalle, wenn 

 von der Änderung des Verhältnisses Cu : Mn durch deren Abscheidung 

 abgesehen wird, solange sie klein sind, kupferärmer, nachdem sie gross 

 geworden sind, kupferreicher sind. Durch die Untersuchung wird dies 

 bestätigt. Nach Ansicht des Verf.'s lässt es sich voraussetzen, dass die 

 betreffende Erscheinung in grösserem oder geringerem Maasse bei allen 

 Mischkrystallen auftreten wird. 



Am Schluss wird noch eine optische Erscheinung der Mischkrystalle 

 (Cu, Mn) S0 4 .7H 2 und (Cu, Zn) S0 4 .7H. 2 beschrieben, es ist aber 



1 II vergl. dies. Jahrb. 1898. II. -377-, 



